無機系微粒子懸濁型瞬結硬化剤

SAM-2
技術資料

”ケ ミ カ ル ク リ エ ー タ ー ” 
〒481-0045 愛知県北名古屋市中之郷北１０９
TEL(0568)21-0012

FAX(0568)23-3553

１．サンコーポール SAM-2 の腐植土層への注入効果
一般に腐植土と呼ばれるものには枯死した植物質が埋没して分解生成したフミン酸が含まれています。
このフミン酸はカルシウム捕捉性が大きい物質からなっていますので腐植土を含む地盤ではセメントの水和反応生成物である Cａ2+を著しく消費してセメントの水和反応による硬化を阻害します。そのため腐植土を含む地盤でのセメント系注入剤を使用した地盤改良は効果が著しく低下します。このような場合、大量の生石灰（酸化カルシウム）や消石灰（水酸化カルシウム）などのカルシウム塩を混合、注入した改良がセメント単独では得られない良好な改良が得られます。
サンコーポール SAM-2 は硫酸カルシウム・水酸化カルシウムを主成分としており大量のカルシウム塩を持つため、フミン酸によるカルシウムの捕捉があっても硬化を阻害されることはなく、ゲルタイムも 5～6 秒と非常に短いため腐植土による影響（希釈）も受けにくくなっております。

腐植：
腐植は土粒子に吸着されて存在し、一般の土では有機物の大部分は腐植が占めます。土の色からの腐植含有率は褐色→数％・暗褐色→10％・黒色→10～40％を想定できます。腐植を含む有機質土の特徴としてはｐＨは低く、アロフェンなどの特定の粘土鉱物により集積された複合体としての存在があり、有機成分 特に腐植酸の成分であるフミン酸はセメントの水和を阻害するなど土木工学上留意すべき性質を持っています。
粘土と腐植はいずれも土のコロイドの主体でありますが物理的､化学的に結合したり腐植が粘土粒子を覆っていると考えられ、この様な状態のものを粘土･腐植複合体といいます。腐植主成分は腐植酸、フルボン酸(ｾﾒﾝﾄに対し影響無し)であり腐植酸の主成分はフミン酸です。

フミン酸：
泥炭、亜炭、褐炭に含まれ土壌フミン酸と石炭性フミン酸では性状、組織が異なります。多塩基性高分
子量酸であり吸湿性大、脆い塊状を呈します。
示性式の一例：Ｃ７８Ｈ５２Ｏ５(ＣＯＯＨ)８(ＯＨ)７(ＣＯ)２フミン酸はセメントの水和生成物であるＣａ(ＯＨ)２と反応し不溶性のフミン酸カルシウムを生成、セメント鉱物粒子表面を覆い水和の進行を阻害します。
1２．サンコーポールＳＡＭ－２の安全性
サンコーポールＳＡＭ－２の主成分は水酸化カルシウム・硫酸カルシウムが用いられており水銀・カドミウム鉛・有機リン・六価クロム・ヒ素・シアン化合物・フッ素化合物・フェノール類などの公害原因物質は含有されておりません。

ＳＡＭ－２硬化剤 主成分
成分

概要

LD50（mg/kg）

水酸化カルシウム

白色微粉末であり、食品添加物としてコンニャクの製造用、糖蜜の脱糖剤として使用。

7340

硫酸カルシウム

白色微粉末であり、医療用石膏ボード、歯科材料などに使用。天然に産出するものに真珠など。

>10,000

LD50 （50％致死量、Lethal Dose Fifty）
通常検体をラットに対して経口的に投与し、48 時間以内に死亡率が 50％になる投与量（mg/kg）をいう。数値が小さいほど毒性は強くなる。
毒物：LD50 が 50mg/kg 以下のもの
劇物：LD50 が 50mg/kg を超えて 300mg/kg 以下のもの

2

３．六価クロム溶出試験について

サンコーポールＳＡＭ－２はセメントを使用しない硫酸カルシウム・水酸化カルシウムを主剤とする懸濁型注入剤です。
六価クロム化合物の許容限界は暫定指針による総理府令の中の有害物質に係わる排水基準（0.5mg/未満）に準じており、サンコーポールＳＡＭ－２の六価クロム化合物含有量は 0.01mg/未満であり土壌環境基準（0.05mg/以下）を大きく下まわっております。また他の計量対象についても許容限度を超えるものは含まれておりません。

４．耐久性について

一般的に水ガラスを使用した注入剤は耐久性が無いと言われておりますが、懸濁型注入剤の場合セメント或いはサンコーポールＳＡＭ－２のように自硬性のある材料を使用しますので一概に耐久性が無いとは言えません。
サンコーポールＳＡＭ－２の場合、６年後の一軸圧縮強度でも僅かではありますが上昇しております。これはサンコーポールＳＡＭ－２の水和反応が続いている為と考えられます。強度劣化の原因となる乾燥や、過剰な水分によるシリカの溶出が無い限り６年以降の一軸圧縮強度の低下は無いと考えております。
また実施工において地盤に注入されたサンコーポールＳＡＭ－２は圧密された状態にあり、通常より水比が小さくなっているため地盤中の安定した温度、湿度での環境下ではより一軸圧縮強度の低下は起こり難いと考えております。
ホモゲル一軸圧縮強度
1.0N/mm20.80.60.40.20.0
110２８日100day

31000
１年

３年

10000
６年

４．サンコーポールＳＡＭ－２使用量及び水ガラス使用量別物性データ

水ガラス６０Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ２袋１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム６０

水

サンコーポールＳＡＭ－２２３kg×２袋 ４６㎏水
１８０

１４０２．物性値■液温とゲルタイムの関係
10ゲルタイム(sec.)

864200102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

12

一軸圧縮強度(N/mm )0.8

0.60.40.20110100
材令(day)41000

水ガラス７０Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ２袋(標準配合)
１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム７０

水

サンコーポールＳＡＭ－２
２３kg×２袋 ４６㎏
水
１８０

１３０

２．物性値
■液温とゲルタイムの関係
10ゲルタイム(sec.)

864200102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

12

一軸圧縮強度(N/mm )0.8

0.60.40.20110100材令(day)51000

水ガラス８０Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ２袋１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム８０

水

サンコーポールＳＡＭ－２２３kg×２袋 ４６㎏
水１８０

１２０

２．物性値
■液温とゲルタイムの関係
10ゲルタイム(sec.)

864200102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

12

一軸圧縮強度(N/mm )

0.8

0.6

0.40.20110100材令(day)61000

水ガラス１００Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ２袋１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム

１００

水

サンコーポールＳＡＭ－２２３kg×２袋 ４６㎏
水１８０

１００

２．物性値
■液温とゲルタイムの関係
1614ゲルタイム(sec.)

1210864200102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

12

一軸圧縮強度(N/mm )0.8

0.60.40.20110100
材令(day)71000

水ガラス６０Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ３袋
１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム６０

水

サンコーポールＳＡＭ－２
２３kg×３袋 ６９㎏
水
１７０

１４０

２．物性値
■液温とゲルタイムの関係
10ゲルタイム(sec.)

864200102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

2

一軸圧縮強度(N/mm )21.5

10.50110100
材令(day)81000

水ガラス７０Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ３袋１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム７０

水

サンコーポールＳＡＭ－２
２３kg×３袋 ６９㎏
水１７０

１３０

２．物性値
■液温とゲルタイムの関係
10ゲルタイム(sec.)

864200102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

2

一軸圧縮強度(N/mm )

21.5

10.50
110100材令(day)91000

水ガラス８０Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ３袋１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム

８０

水１２０

サンコーポールＳＡＭ－２
２３kg×３袋 ６９㎏
水１７０

２．物性値
■液温とゲルタイムの関係
10ゲルタイム(sec.)

864200102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

2

一軸圧縮強度(N/mm )21.5

10.50110100
材令(day)101000水ガラス１００Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ３袋
１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム

１００

水１００

サンコーポールＳＡＭ－２２３kg×３袋 ６９㎏
水１７０

２．物性値
■液温とゲルタイムの関係
10

ゲルタイム(sec.)

864

200

102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

2

一軸圧縮強度(N/mm )

21.5

10.50
110100材令(day)111000水ガラス７０Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ２袋＋普通セメント １袋
１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム７０

サンコーポールＳＡＭ－２２３kg×２袋 ４６㎏
１３０ 普通ポルトランドセメント １袋 ２５㎏
水１７２

水２．物性値■液温とゲルタイムの関係
10ゲルタイム(sec.)

864200102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

32

一軸圧縮強度(N/mm )

2.5
21.5
10.50110100
材令(day)121000水ガラス７０Ｌ
サンコーポールＳＡＭ－２ ２袋＋普通セメント ２袋
１．配合
Ａ液２００

Ｂ液２００

ＪＩＳ３号 ケイ酸ナトリウム７０

サンコーポールＳＡＭ－２２３kg×２袋 ４６㎏
１３０ 普通ポルトランドセメント ２袋 ５０㎏
水１６４

水２．物性値■液温とゲルタイムの関係
10ゲルタイム(sec.)

864200102030

液温(℃)■一軸圧縮強度(２０℃/飽和湿気中養生)

32一軸圧縮強度(N/mm )

2.5
21.5
10.50110100
材令(day)131000